BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 21 



Aluminium. 

 Nr. 1) B = 0,603, D = 0,1014 ; 



Lfi = 10,16, Tß = 0,964, b = 14,5, s = 1,65.10-^ 

 Lö = 10,28, r<j = 0,542, b = 14,5, s, = 4,26. 



Nr. 2) B = 0,608, D = 0,0997 ; 



Lß = 10,27, Tß = 0,934, = 14,4, s = 1,47. ^ 

 Lö = 10,22, = 0,520, & = 14,4, = 3,78. „ 



Nr. 3) jB = 0,599, D 0,1005 ; 



Lß = 10,16, = 0,956, 0 = 12,5, s = 1,57. „ 

 Ls = 10,16, Tö - 0,522, d — 17,0, s, = 3,87. „ 



Nr. 4) B = 0,600, D = 0,994; 



= 10,28, Tß = 0,976, » = 13,5, s = 1,57. „ 



10,16, 0,971, 13,4, 1,57. „ 



Ls = 10,21, Ts = 0,542, & = 15,0, = 4,02. „ 



G-esammtmittel : s = 1,565.10-*^ = 3,98.10-'^ s^/s = 2,546. 



c = 0,80. 10+^^ c, = 0,30.10+", de, = 2,68. 

 = 6,51. 10« , T = 2,56.10^ 



Da für die Stäbchen (1) und (2) s und zugleich entweder sehr 



klein oder sehr gross sind, so ist anzunehmen, dass die Abweichungen 



vom Mittelwerth mehr durch die Inhomogenität der Substanz, als durch 

 das krystallinische Gefüge bedingt sind. 



Bronze. 



Nr. 1) B = 0,600 B ^ 0,1036; 



Lß = 10,08, Tß = 0,707, b = 15,0, s ^ 0,948.10"'^ 



Lä = 10,36, Tä = 0,403, b = 17,3, 2,47 . 



Nr. 2) jB = 0,600 B = 0,1027; 



Lß = 10,15, Tß = 0,722, & = 15,2, s ^ 0,957. „ 



9,99, ' 0,714, 13,8, 0,951. „ 



Ls = 10,37, Ts = 0,411, Ö = 16,0, s,^ 2,50 . „ 



Nr. 3) :B = 0,600 D = 0,1023 ; 



Lß = 10,16, T,. = 0,721, Ö — 16,4, s = 0,942. „ 



9,99, ' 0,715, 13,5, 0,942. „ 



Ls = 10,40, Ts = 0,408, = 15,0, = 2,43 . „ 



